244 JOURNAL DE PHYSIQUE, DE CHtMlE 



delayoit peu a peu la maliere, qui perdoit aussi sa couleur verfe 

 et blanchissoit en proportion qu'elle se dissolvoit ou restoit en 

 suspension clans le liquid e. 



3°. L'acide muriatique verse dans ce liquide a produit sur- 

 le- champ, avec effervescence, desgros flocons gelatineux ,qu'une 

 nouvelle addition d'acide dissolvoit encore. En meme temps 

 l'acide a altaque la partie de la*natiere restee indissoule et en 

 suspension dans l'eau; la solution est ainsi devenue transparent, 

 et a pris une couleur jaune. 



4°. J'ai fait e'vaporer cette liqueur dans une capsule de por- 

 celaine. Bienlot elle s'est prise en gelee. Je 1'ai remuee alors 

 continuellement jusqu'a ce qu'elle ait pris la cousistance d'une 

 pale uniforme. J'ai delaye dans beaucoup d'eau cetle pate, la 

 silice s'en est separee sous la forme d'uii depot gelatineux fort 

 abondant. J'ai iillre', et j'appellerai A la liqueur ainsi ob- 

 tenue. J'ai lave' a plusieurs reprises le depot reste sur !e filtre, 

 jusqu'a ceque les eaux ne blanchissoient plus le nitrate d'argent. 

 J'ai re'uni a la liqueur A toutes les eaux de lavage. 



5°. Le de'pot ge'latineux obtenu par l'expe'rience pre'cedente ," 

 desseche et tenu au rouge dans un creuset, pesoit 45 grains. 

 Cette substance avoit tous les caracleres de la silice pure. 



6°. Comme la solution A e'toit encore acide, on pouvoit croire 

 qu'elle n'avoit pas entierement abandonne la silice. J'ai encore 

 ajoute' une nouvelle quantile d'eau et je 1'ai fait doucement 

 chauffer. La liqueur s est bienlot tronblee, eta forme' un depot 

 ge'latineux qui, apres avoir e'te" seche et calcine*, ppsoit 14 gr. 

 C'etoit encore de la silice, mais souillee d'oxide de fer : faction 

 du feu, en oxidant davantage le fer, lui avoit communique" uue 

 couleur rougeatre. 



7 . J'ai broye' ce depot, et je 1'ai fait bouillir dans l'acide 

 muriatique alonge. La silice a blancbi , et la solution a pris 

 une couleur jaune-foncee. L 'ay ant precipite' par le prussiate de 

 potasse , j'ai obtenu 7 gr. de bleu de Prusse, ce qui donneroit 

 i,i3-gr. de fer metallique. Mais, comme ce mdtal etoit dans 

 la pierre a. l'etat d'oxide, et avec toute la probability au mi- 

 nimum d'oxidation , vu la couleur verte qu'il lui communiquoit , 

 ainsi il faut en porter la quantite a i,55 gr., ce qui reduira 

 a 12,45 gr. le poids de la silice. 



Total en silice , £7,45 gr- 



8°. 



